au  einigen  Metasilikaten. 
121 
An  einigen  Querschnitten,  deren  Begrenzungselemente 
beim  Senken  und  Heben  des  Mikroskoptubus  keine  Ver- 
schiebung zeigten  und  die  mithin  normal  zur  aufrechten 
Achse  geführt  waren,  konnte  der  Prismenwinkel  mit  87°  ge- 
messen werden.  An  Flächen  beobachtete  ich  (100),  (010) 
sowie  (110).  Sowohl  Längs-  als  Querschnitte  zeigen  gerade 
Auslöschung.  Der  optische  Charakter  der  Hauptzone  ist 
positiv.  Die  Kristalle  erweisen  sich  als  rhombisch  und  sind 
teils  optisch  positiv,  teils  negativ  wie  bei  den  vorigen  Ver- 
suchen je  nach  dem  Eisengehalt.  Eine  Dispersion  der  optischen 
Achsen  konnte  nicht  wahrgenommen  werden. 
An  einigen  dieser  rhombischen  Pyroxene  beobachtete  ich 
eine  Zonarstruktur,  welche  sich  durch  eine  verschiedene  Inter- 
ferenzfarbe sowie  durch  schwächere  Lichtbrechung  des  Kernes 
gegenüber  der  Hülle  kenntlich  machte.  Beobachtet  wurde 
diese  Erscheinung  mittels  der  BECKE'schen  Lichtlinie,  die  sich 
beim  Heben  des  Tubus  gegen  die  stärker  lichtbrechende  Sub- 
stanz verschiebt.  Die  optische  Orientierung  ist  in  beiden 
Teilen  dieselbe.  Es  ist  wohl  anzunehmen ,  daß  sich  die 
schwerer  schmelzbare  magnesiareichere  Komponente  in  den 
inneren  Teilen  abgeschieden  hat.  An  einigen  Mineralindividuen 
waren  negative  Kristalle  —  Glaseinschlüsse  begrenzt  von 
Flächen ,  eine  Folge  der  raschen  Abkühlung  —  zu  sehen ; 
die  Einschlüsse  zeigten  isotropes  Verhalten.  In  manchen 
Teilen  der  Schmelze  (Versuch  V)  erstarrte  die  Masse  in  un- 
regelmäßigen Körnern,  deren  jedes  von  Sprüngen  durchsetzt 
war.  Jeder  zusammengehörige  Komplex  wurde  im  parallelen 
polarisierten  Licht  unter  Zuhilfenahme  des  Gipsblättchens 
leicht  erkannt,  da  alle  Teile  als  Ganzes  infolge  der  gleichen 
Orientierung  dieselbe  Farbe  zeigten.  Die  Auslöschungs- 
richtungen y'  je  zweier  Individuen  schließen  miteinander  einen 
Winkel  von  25°  ein. 
Nur  die  Schmelze  Nö.  VI  ergab  größere  Kristalle  des 
Klinoenstatit,  die  eng  verflochten  sind  mit  dem  rhombischen 
Pyroxen.  Besondere  Aufmerksamkeit  verdient  ein  interessanter 
Fall.  Es  zeigt  sich  nämlich,  daß  ein  rhombischer  Pyroxen 
in  bestimmter  Orientierung  zum  Klinoenstatit  steht.  Es  be- 
findet sich  letzterer  zu  ersterein  in  paralleler  Verwachsung. 
In  der  45°-Stellung  verschwindet  die  Zwillingslamellierung 
